296 ANALES. AGOSTO DE 1864. 
Paso ahora al analis de las diversas especies mineralojicas que constitu- 
ye la aerolita. 
Hierro maleable.— Me ha sido imposible obtener mediante operaciones 
mecanicas hierro maleable completamente libre de las materias silicata- 
das en medio de las cuales dicho metal se halla. Las hojas aun las mas 
delgadas, achatadas en el yunque dejan todavia un pequerio residuo silica- 
tado en los acidos. Para conocer la verdadera composicion de la aleacion 
niquellfera he hecho tres analisis: l. a por el cloro seco, determinando la 
composicion de los cloruros; 2. a por el acido muriatico puro, en un aparato 
cerrado, sobre 4.15 gramos de metal, pasando los gases por una disolucion 
amoniacal de cobre; 3. a por el agua rejia. Esta ultima me ha servido para 
verificar algunos resultados de las dos primeras. 
He notado que atacando esta aleacion de hierro i niquel por el dcido 
muriatico puro, mas o menos debilitado con agua, los dos metales no se di- 
suelven a un tiempo en las mismas' proporciones en que se hallan aleadas 
en el hierro meteorico. Asi, por ejemplo, prolongando la operacion por mas 
de una hora, agregando por partes agua i acido i calentando el matraz, no 
se disuelve sino 0-75 poco mas o menos de niquel contenido en la aleacion 
i 0-96 de la totalidad de hierro: de manera que el residuo de esta opera- 
cion es un polvo negro, compuesto de cuatro equivalentes de hierro i de 
tres de niquel i mientras que la parte disuelta Hera como diez equivalentes 
de hierro por uno de niquel. 
El polvo negro F* N* no se ataca sino con mucha dificultad por el 
acido muriatico, pero se disuelve casi instantaneamente en el agua rejia. 
El hidrojeno que se desarrolla en la accion del acido muriatico sobre la 
parte metalica maleable de la aerolita (hierro meteorico) apenas deja algun 
indicio de hidrojeno sulfurado, pasando por la disolucion de cobre amo- 
niacal. 
Los resultados obtenidos en' tres analisis de la misma aleacion (elirni- 
nando de las dos (iltimas el residuo silicatado que esta aleacion deja en los 
acidos) me dan por la composicion del hierro meteorico de la aerolita 1» 
siguiente: 
l er . analisis. . . 2.° . . . . 3. er 
Hierro. . . . 88.9 . . . 88.2 . . . 88.8 
Niquel. . . . 11.1 . . . 11.8 . . . 11.2 
Es digno de notar que esta parte metalica maleable de la aerolita de la 
sierra del Chaco tiene casi la misma composicion que el hierro meteorico 
del mismo Desierto; procedente de Imilac. En efecto, este ultimo, analiza- 
do iiltimamente en el laboratorio de Bunsen, consta de 
Hierro .... 88. 01 
Niquel . . . . 10.25 
Cobalto .... 00. 70 
